Wulff: Mittheilungen z. Kenntn.d. regulär krystallisirenden Substanzen. 1 t 7 



erhielt. Die Octaeder rundeten sich ab hei Erwärmen des Glases, und 

 heim Abkühlen heilten sie octaedrisch aus. ohne Tendenz zur Bildung 

 von Würfelflächen zu zeigen. Diess beweist, dass die octacdrische 

 Modifikation auch in einer Lösung stabil sein kann, die rein ist, oder 

 doch nur äusserst wenig jodsaures Kali enthält. 



Das Reagenzglas drehte sich etwa eine Woche in meiner Stellage 

 für Krystallisation in Bewegung um seine Längsrichtung als Axe. ohne 

 dass sich neue Kry stalle bildeten. 



Während es also bei der Krystallisation mit Zusatz von jodsaurem 

 Kali der Zusatz gewesen war, welcher die für das Wachsen der Octaeder 

 nöthigen Bedingungen schuf, so erhielt hier das Material selber sich 

 die für seine Stabilität nöthige Beschaffenheit der zwischen dem Material 

 befindlichen Lösung. 



Die Möglichkeit eines solchen Einflusses der Krystalle auf die 

 Lösung erklärt sich aus dem, was wir durch 0. Lehmann wissen über 

 den Lösungshof und die Bewegungserscheinungen an der Krystall- 

 oberfläche, und ich halte es geradezu für die Hauptaufgabe der wissen- 

 schaftlichen Krystallzucht, die LEHMANN'schen Erfahrungen auf grosse 

 Krystalle zu übertragen und an diesen messend zu untersuchen. Für 

 meine Versuche, die Krystallzucht zu entwickeln, sind die Erfahrungen 

 0. Lehmann's noch immer die wichtigste Richtschnur, trotzdem viele mi- 

 kroskopische Vorgänge makroskopisch unmöglich sind. Bei zwischen 

 Lösungsmaterial entstandenen Lösungen kann der Einfluss, den die Masse 

 der Krystalle ausübt, und der sich besonders im Lösungshof zu er- 

 kennen gibt, so gross sein, dass durch die ganze Lösung ein anderer 

 Gleichgewichtszustand der Lösung entsteht. 



Um zu entscheiden, wie die zwischen den Chlorkalioctaedern ent- 

 standene Lösung bei Abschluss von fremden Einflüssen krystallisiren 

 würde, construirte ich einen kleinen Umkrystallisator ' aus einem Rea- 

 genzglase, hierbei bildete sich nun nicht die gewöhnliche scharfkantige, 

 würfelige, leicht opak werdende Modification von Chlorkali, sondern 

 die glasige unregelmässig begrenzte Modification in verzerrten Wachs- 

 thuinsformen , auf die ich weiter unten noch näher eingehen werde. 

 Auch hier war der Einfluss des Octaedermaterials hinreichend gewesen, 

 um eine andere Krystallisation zu erzeugen, als es die sich selbst über- 

 lassene Lösung gethan hätte. 



Als ich einen Rest der Krystalle mit der Lösung im Winter zur 

 Wiederholung in Arbeit nahm, verlief die Krystallisation ganz anders; 

 die Lösung, welche mehrere Monate über den Krystallen gestanden 

 hatte, setzte kleine scharfe Würfel ab. die selten klar waren, die ab- 



Zeitschr. i'. Kryst. n. 1 886. S. 131, 



